1349 
terwijl de vrijkomende warmte de temperatuur van het metaal zéér 
merkbaar doet stijgen. 
Alles te zamen genomen lijkt het ons meer dan waarschijnlijk, 
dat de werking van kwik hier is een positief katalytische, en dat 
kwik dus bij het oplossen in aluminium het metaal in innerlijk even- 
wicht brengt, welke toestand met een groofere concentratie van de 
meer enkelvoudige, dus meer reactieve molecuulsoorten overeenkomt. 
De anodische polarisatie van den geamalgameerden toestand is bijna 
even gering als bij zilver, als bewijs dat het innerlijk evenwicht 
zich hier veel sneller instelt dan bij zuiver Al, maar nog niet zoo 
snel als bij Ag. 
Geamalgameerd Aluminium. 
i/o 
F-anode 
F-kathode 
2 
+ 0.03 
5 
+ 0.07 
— 0.05 
17 
+ 0.15 
— 0.20 
33 
+ 0.18 
— 0.33 
47 
+ 0.34 
Dat het geamalgameerde aluminium veel sneller in oplossing gaat, 
dan het niet geamalgameerde blijkt ook nog hieruit. Brengt men 
een nieuwe aluminium-electrode in de zooeven genoemde kwik laag, 
die zich op den bodem van het vat met de Al 2 (S0 4 ) 8 -oplossing 
bevindt, dan neemt deze electrode den kwikpotentiaal aan. Het 
spanningsverschil met de hulpelectrode is dan nl. -+ 0,6 Volt, welk 
spanningsverschil ook gevonden wordt, wanneer in plaats van een 
aluminium-electrode een platina-electrode wordt gebruikt. Doet men 
dezelfde proef echter met een geamalgameerde Al-electrode, dan is 
het spanningsverschil met de hulpelectrode — 0,78 Volt. Hieruit 
volgt, dat, terwijl her gewone aluminium, gedeeltelijk in kwik 
gedompeld, in het geheel niet in staat was zijn potentiaalsprong 
t.o.v. den electrolyt te handhaven door te langzame oplossing, het 
geamalgameerde aluminium daarin ook niet geheel slaagt, maar 
toch bijna, want in plaats van — 1,27 Volt is zijn spanning t.o.v. 
de hulpelectrode — 0,78 Volt geworden. 
Het is misschien niet overbodig dit verschijnsel met een enkel 
woord nog nader toe te lichten. Bij dompeling van de alumiuium- 
90 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXII. A u . 1913/14. 
